SEANCES DE LA SOCIÈTÉ DE NEUCHATEL, 303 
maintiendront dans les limites de tolérance admises pour les 
étalons de second ordre et même pour les règles géodési- 
ques. À plus forte raison ne dépasseront-elles pas les limites 
exigibles pour les petits organes de la montre. 
Tableau des résultats observés par M. Guillaume sur les alliages 
d'acier au nickel. 
Alliages Densité Modules d'élast. Coefficients de dilatation moyenne 
en °/, de nickel. à Q°. ou lonues par mm°. entre O° et T°. 
07, 7,813 22,0 (10,354 + 0,00523 X T) X 10-5 
D 7df cs 2 Or | 10,529 + 0,00580 X T 
12,4 7,892 19,0 11,714 + 0,00508 
16,8 7,892 18,3 11,436 Æ 0,00170 
19,0 2965: -47,7 11,427 + 0,00362 
21,8 8,034 19,7 17,097 + 0,00974 
24,1 8,141 193 17,484 + 0,00711 
26,2 8,096 18,5 15,103 + 0,02123 
27,9 = 18,1 11,288 + 0,02889 
30,4 8,049 16,0 4,570 + 0,01194 
31,4 8,008 15,5 3,395 + 0,00885 
34.0 8,006 15,1 1,373 + 0,00237 
35,7 8,098 14,7 0.877 + 0,00127 (Minimum) 
30,0 8,082 14,9 1,058 + 0,00320 
30,2 8,086 15,0 1,144 + 0,00171 
37,9 8,005 14,7 3,497 — 0,00647 
39,4 8,076 14,9 5,397 — 0,00448 
44,4 8,120 16,4 5,508 — 0,00251 
100,0 8,92 21,6 (12,661 + 0,00550 X T) 
Données comparatives pour quelques autres métaux. 
ÉÉRRRL EE rE . 7,20—7,79 20,8—21,0 11,560—12.205 
Bronze) LS. 8,45—9,20 7,6—9,0 18,167—19,083 
Péniunis. LEE 7,30—8,65 9,3—9,4 18.782 
LI ILUT FÉRPNRU TES 10,512 7,36 19,780 
MR RNA Lie. 19,26 8,13 14,010 
CTI TR PSE 21,45  15,5—17,0 8,842 
| Sat TEST Lee SEEN 22,40 — 6,83 
Plat. iridié à 10 ‘/,.. — 21,4 8,82 
Palladium......... 12,05 9,8—11,8 10,000 
